N. F. XVI. Nr. 29 



Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



401 



vieleeinzelneKristallisationskeime und wachsen, ein 

 jeder fur sich, bis die grofi gewordenen Kristalle 

 zusammenstofien, sondern er wird durch aufiere 

 Erhitzung zunachst nur an einer einzigen Stelle 

 erhitzt, so dafi sich auch nur ein Kristallkeim bildet 

 und nun schreitet die Erhitzung langsam in der 

 Lange des Fadens fort, so dafl diesem einen Kristall- 

 keim Gelegenheit zum Weiterwachsen gegeben 

 ist. Praktisch wird dies, wie Abbildung 4 zeigt, 

 in der Weise ausgefuhrt, dafi man den gespritzten 



geschwindigkeit gerade Schritt halt. So wird es 

 tatsachlich erreicht, dafi der zu Anfang gebildete 

 Kristallkeim, langsam und ohne dafi sich neue 

 Kristallkeime bilden, in den gespritzten, aus 

 amorphem oder mikrokristallinem Material be- 

 stehenden Faden hineinwachst und als Endergebnis 

 schliefilich ein einziger homogener Wolfram- 

 kristall D von theoretisch beliebiger Lange er- 

 halten und auf der Rolle R aufgewickelt wird. 

 Das Wachstum selbst geht, wie Abbildung 5 zeigt, 



Abb. 3. 



Abb. ,. 



Faden F durch eine mit einem indifferenten Gase 

 (Wasserstoff) gefiillte Heizkammer K laufen laSt, in 

 der er zunachst in einer Heizspirale S vorgewarmt 

 und dann in der eigentlichen Kristallisierzone s, 

 einer auf 2400 bis 2600 erhitzten Wolframspirale 

 zur Kristalli^ation gebracht wird. Die Weiterbe- 

 wegung des Fadens geschieht mit einer Ge- 

 schwindigkeit von etwa 2 ] / 2 m i' 1 der Stunde und ist 

 so geregelt, dafi sie mit der Kristallisations- 



in der Richtung von innen nach aufien vor sich; 

 die im Bilde dunkcl erscheinende - - Spitze 

 des wachsenden Kristalls schiebt sich wie ein Keil 

 in die im Bilde hell erscheinende - - Masse 

 des noch nicht kristallisierten Fadens m. 



Die Wolframkristalle werden in der Technik 

 in der Lange von 25 m hergestellt; ihre Dicke 

 betragt O,O2 bis 1,00 mm. Ihre Zugfestigkeit hat 

 den hohen Wert von 164 kg pro qmm, und sie 

 sind so biegsam, dafi man sie, ohne da6 sie zer- 

 reifien, zu festen Knoten schiirzen kann. 



Uber die Bedeutung, die die technische Dar- 

 stellung des Kristallfadens ftir die Gluhlampen- 

 industrie hat, brauchen nach dem Vorstehenden 

 nur wenige Worte gesagt zu werden. Bei einem 

 gewohnlichen, nach dem alten Verfahren her- 

 gestellten Wolframfaden wachsen im Laufe der 

 zahlreichen Erhitzungen wahrend des praktischen 

 Gebrauches die einzelnen Kristallkeime, und der 

 Faden wirddadurch alsGanzesimmerempfindlicher 

 gegen zufallige Stofie. Bei dem Kristallfaden aber, 

 der zur Herstellung der Sirius-Metallfadenlampe 

 dient, kommt gerade dieser unweigerlich schliefilich 

 zu Bruch des Fadens fiihrende Faktor nicht in 

 Betracht, denn der Faden besteht ja schon aus 

 einem einzigen langen Kristall. Also wird die 

 Lebensdauer des Fadens unddamit die Lebensdauer 

 der Gliihlampe, durch diesen, die Lebensdauer 



